214 GEHLÉNITE. 



d'un jaune serin verdâtre ça et la tacheté de vert noir. Dur. = 3 

 environ. Dens. =2,6 à 2,7. Dans le matras, donne de l'eau et 

 devient brun rouge. Au chalumeau, fond difficilement en un verre 

 noir. Avec les flux, réactions de Furane et de la silice. Soluble 

 dans les acides chlorhydrique et sulfurique étendus, D'après une 

 analyse de Grundmann , si du total égal à 99,78 on sépare 7,25 d'un 

 mélange comprenant de la chalcolite, de la Covelline, de la galène, 

 de la pyrite, de la tétradymite, de la bismuthine, de la stibine et 

 du soufre, il reste pour la composition de l'uranophane : Silice 

 15,81 Oxyde d'urane 49,33 Alumine 5,65 Chaux 4,69 Magnésie 

 1,35 Potasse 1,71 Eau 13,99 = 92,53. Les aiguilles sont ordinai- 

 rement réunies en masses amorphes dont la structure cristalline 

 n'est reconnaissable qu'au microscope; quelquefois il en existe 

 d'isolées dans les cavités de ces masses. Trouvée près de Kupfer- 

 berg en Silésie. 



GEHLÉNITE. Tetragonaler Stylobat; Breithaupt Pyramidaler 

 Adiaphanspath ; Mohs. 



Prisme droit a base carrée. 



b :h:: 1000:400,061 D = 707,106 



ANGLES MESURÉS: ANGLES MESURÉS: 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES CALCULÉS. 



PES CLOIZEAUX. DES CLOIZEAUX. 



f.mm 90° 90° j pa"M47°7' 146"50' à i47° 



| rnh s 464°34' 46I°15' pa il2 434 28' 430°30' à 431» 



| h*h s 126°52' sur /(' 42û°40' 



[~ % pa* 150°30' 150°30' _ pm 90 



r pb™ 436°58' 135° à 436° 



L ?» 



Combinaisons observées: mp; m h? p a 1 a m ; mh 3 pa~ /s ; m h s 

 p a 1 a 1 ' 2 6 3/7 , fig. 92 pi. XVI. Les faces m sont toujours prédomi- 

 nantes , souvent unies et assez miroitantes ; les faces p et a" & sont 

 aussi assez brillantes ; les faces a 1 et a 1/2 sont ternes ; la face b vi est 

 généralement creuse et son symbole présente quelque incertitude. 

 Clivage imparfait suivant p; traces suivant m. Cassure conchoïdale 

 ou inégale. Translucide sur les bords des cristaux; transparente 

 en laines très-minces. Double réfraction peu énergique à un axe 

 négatif. Eclat résineux passant au vitreux. Grise; brunâtre; ver- 

 dâtre. Poussière blanche. Dur. = 5,5 a 6. Dens. = 2,9 à 3,01. 



Au chalumeau, difficilement fusible en verre verdâtre ou gris. 

 Facilement attaquable par l'acide chlorhydrique, en faisant gelée, 

 avant ou après calcination. 



D'après une analyse de M. Rammelsberg, le rapport entre Foxy» 



